﻿584 



No. 5d. Analcim 14 Tage mit Lauge von 20 pCt. ; das 

 gebildete Silicat vorherrschend amorph mit spärlichen kleinen 

 Krystallsäulen. 



No. 5e. Zu Glas geschmolzener Orthoklas von Striegau 

 1 Monat mit Lauge von 15 pCt.; bei den beiden letzten Ver- 

 suchen wurde nicht chemisch reines, sondern das gewöhnliche 

 durch NaCl und Na 2 S0 3 verunreinigte Na 2 C0 3 verwendet. 



No. 5. No. 5a. No. 5b. No. 5c. No. 5d. No. 5e. 



H 2 . . , 



, 8,68 



6,52 



9,40 



9,18 



6,45 



7,51 



Si0 2 . . . 



34,82 



38,57 



35,50 



35,37 



35,43 



35,60 



A1 2 3 . 



. 30,84 



28,09 



29,18 



29,47 



29,21 



29,74 



CaO . . 



. 0,30 



0,10 



0,10 



0,40 



0,15 



0,20 



Na 2 0. . 



. 18,23 



17,09 



17,70 



18,13 



17,87 



18,08 



Na 2 C0 3 



. 7,13 



9,73 



6,96 



6,58 



3,90 



2,81 



NaCl . . , 











0,37 



2,02 



Na 2 S0 4 , 











5,92 



3,19 





100 



100,10 



98,84 



99,13 



99,30 



99,15 



Das Molecularverhältniss von Si0 2 zu A1 2 3 ist meist 

 grösser als 2: 1; zum Theii rührt das davon her, das unzer- 

 setzte Silicatpartikel nachgewiesen werden konnten, zum Theil 

 mag aber wirklich ein Si0 2 -reicheres Silicat sich mit Na 2 C0 3 

 verbunden haben, und soll später die Existenz solcher Silicate 

 dargethan werden. Durch längere Einwirkung besonders von 

 heissem Wasser wird Na 2 C0 3 vom Silicat abgespalten, was 

 schon Rose (Pogg. Ann. 82. pag. 599) beim Cancrinit beob- 

 achtet hatte; in vorliegenden Fällen fand das Auswaschen auf 

 dem Saugfilter mit kaltem Wasser statt. l ) Auffallend ist, dass 

 in den beiden letzten Versuchen, wo unreines Na 2 C0 3 ver- 

 wendet wurde, das Silicat unverhältnissmässig viel Na 2 SÖ 4 und 

 NaCl aufgenommen hatte, so dass man wohl schliessen darf, 

 die Verwandtschaft des Silicats zu NaCl und Na 2 S0 4 ist grösser 

 als zu Na 2 C0 3 . Andererseits werden sehr kleine Mengen 

 Na 2 C0 3 auch bei einem Ueberschuss von NaCl und Na 2 S0 4 

 von Silicat gebunden; um dies zu vermeiden, muss man mit 

 einer möglichst C0 2 -freien Natronlauge arbeiten; im Uebrigen 

 ist es nach diesen Versuchen nicht mehr auffallend, dass man 

 im Sodalith, Hauyn, Lasmit, Mikrosommit etc. Cl, S0 3 , C0 2 , 

 H 2 S gleichzeitig antrifft. 



Zur Entscheidung der Frage, ob Chilesalpeter von Silicaten 



*) Durch längere Einwirkung von heissem Wasser werden auch 

 Spuren von Na 2 S0 4 und NaCl aus den Noseanbydraten und den Soda- 

 lithen No. 4 — 4h abgetrennt. 



